75 



spec. Gewicht 



Temp. 



8° 

 16° 

 21° 



gef. 

 3,342 

 3,3243 

 3,3126 



ber. 

 3,3419 



3,3133 



Hiernach ergeben sich für die einzelnen Grade zwischen 

 5° und 25° unter Zugrundelegung des obigen Mittels 0,0022 

 folgende Werthe: 



Temp. 



Spec. Gew. 



Temp. 



Spec. Gew. 



Temp. 



Spec. Gew. 



5° 



3,3485 



12° 



3,3331 



19° 



3,3177 



6 



3,3463 



13 



3,3309 



20 



3,3155 



7 



3,3441 



14 



3,3287 



21 



3,3133 



8 



3,3419 



15 



3,3265 



22 



3,3111 



9 



3,3397 



16 



3,3243 



23 



3,3089 



10 



3,3375 



17 



3,3221 



24 



3,3067 



11 



3,3353 



18 



3,3199 



25 



3,3045 



Bei 5° würde hiernach das specifische Gewicht 3,3485 

 sein, angegeben wird 3,342. 



Die Bestimmung des specifischen Gewichts von Mineralien 

 lässt sich mit Hülfe dieser Flüssigkeit nach bekannten Me- 

 thoden sehr leicht und genau ausführen. Bei mehrfachen Bepe- 

 titionen zeigten sich nur geringe Schwankungen in der dritten 

 Deciinale. 



Trennung. Um festzustellen, mit welcher Genauigkeit 

 sich die Trennung von Mineralien mit dieser Flüssigkeit aus- 

 führen Hesse, wurden abgewogene Mengen gewisser Minera- 

 lien, deren spec. Gew. vorher bestimmt war, gemischt und 

 hierauf in dem BnöoGER'schen Apparat getrennt. Die Mine- 

 ralien waren fein gepulvert und durch Beuteln vom Staub 

 befreit. Das Ergebniss war folgendes: 



sp. G. Angew. n. d. Trennung- 

 Hornblende . . 3,189 1,129 gr. 1,130 gr. 100,1 ° 

 Quarz .... 2,656 1,976 „ 1,975 „ 99,9 „ 

 Mikroklin . . . 2,566 1,137 „ 1,130 „ 99,4 „ 



Nach der Trennung waren die Mineralien vollkommen 

 rein; der unbeträchtliche Verlust wurde durch einen kleinen 

 Fehler am Apparat bedingt. Das gepulverte Material muss, 

 wie hier geschehen, durch Beuteln von dem Staube befreit 

 werden; geschieht dieses nicht, so ist das Kesultat weniger 



